ET d'iiistoire naturelle.' do5 



masse noiratre, qui, dissoute dans I'eau, filtree et evaporee, 

 deposa quelques aiguilles de sulfate de chaux , 'et crislallisa 

 apix'S loule entiere en prismes, qui d'abord furent pris pour du 

 sulfate de niagnesie. Ce sel pesoit , apres la calcinalioa, 0,240 

 gramme, ce qui indique, seloti M. Berzelius, 0,082 gramme 

 de magnesie. Ce sel n'eflleurissant pas du tout dans la tempera- 

 ture ordinaire, et ne donnant aucun precipite avec le muriate 

 de platiue , ne paroit contenir ni de la soude, ni de la potasse. 



D'apres celte analyse, I'iolithe conlient : 



sur iS',4o6 sur 100 <""""• 



Silice,rt o ,3g9 42,6 



Alumine, b e\. c o ,485 ^4,4 



Magnesie, e o ,082 5,8 



Chaux, d o ,026 1,7 



Oxidule de fer, c o-,2ii i5,o 



Oxide de manganese, c, . . o ,025 1,7 



Total I ,427 101,2 



C. 



Celle analyse est d'accord dans les points essentiels avec une 

 autre dans laquelle j'avois Iraite par la potasse 1,122 gramme 

 d'iolilhe, ct dans laquelle seulement je u'avois pas eu soin , a 

 ce qu'il paroit, de precipiter toute la magnesie. Voila le resullat 

 de cette analyse: 



sur i^',i22 sur 100 '""""• 



Silice o ,476 42,0 



Alumine o ,365 32,5 



Oxide de fer o ,171 i5j2 



Magnesie et manganese, une trace. 



Total I ,006 89,7 



Perte o ,116 io,5 



Quant a I'alumiae, toutes les experiences auxquelles je I'ai 

 soumise prouvent qu'elle ne contient point de glucyne. L'a- 

 lumine obteuue dans la derniere analyse fut de nouveau fondue 

 avec de la potasse, et dissoute dans I'acide sulfurique; apres 

 avoir fait cristalliser le sulfate de potasse et I'alun, I'eau-mere fut 

 trailee par une dissolution concentree de carbonate d'ammo- 

 niaque peudantplusieurs jours j maiselle fourait, par la filtration. 



